SÉANCE DU 3 AOUT IpoS. 2q3 



» En étudiant différents alliages de tungstène, nous avons eu l'occasion 

 de préparer un carbure double de chrome et de tungstène que nous dé- 

 crivons dans cette Note. Nous rappellerons, tout d'abord, qu'il existe 

 différents carbures de chrome (') tels que (Ir^'C — Cr^C- et deux carbures 

 de tungstène de formule Tu-C et TuC. 



» Lorsque l'on prépare au four électrique un certain nombre d'alliages 

 de tungstène et de chrome, en partant d'un mélange d'oxydes que l'on 

 réduit par le charbon, on s'aperçoit que, si ces alliages ne renferment que 

 de 20 à 36 pour 100 de tungstène, ils sont assez facilement attaquables 

 par l'acide chlorhydrique concentré. Dans ce cas, si l'on n'a pas employé 

 un trop grand excès de carbone, il reste toujours le même résidu cristallisé 

 dont la composition constante répond à la formule d'un carbure double : 

 Tu-C, SCr^'C-. 



» Préparation. — Pour préparer ce carbure double, on chauffe au four 

 électrique, dans un creuset de charbon, un mélange de 100^ de sesqui- 

 oxyde de chrome, 45^' d'acide tungstique et 3os de coke de pétrole ou de 

 charbon de sucre. La durée de la chauffe est de 5 minutes, et il est utile 

 de ne pas employer un courant d'une trop grande intensité: 400 ampères 

 sous 'yS volts sont suffisants. Nous obtenons ainsi un culot d'apparence 

 métallique, homogène et bien fondu, présentant dans sa cassure l'aspect 

 de cristaux enchevêtrés. 



» Ce culot métallique est pulvérisé^ puis traité à chaud par l'acide 

 chlorhydrique; on lave à l'eau et l'on fait digérer ensuite avec une solu- 

 tion ammoniacale concentrée, de façon à dissoudre les parcelles d'acide 

 tungstique qui peuvent se trouver comprises entre les lamelles cristal- 

 lines. Cette poudre est enfin lavée à l'eau et séchée. 



» Nous avons pu, en outre, préparer le même carbure double par une 

 autre méthode. Nous tondons au four électrique, toujours en évitant 

 autant que possible la vapeur de carbone de l'arc, un mélange de chrome 

 et de tungstène métallique additionné d'une petite quantité de charbon 

 de sucre en présence d'un grand excès de cuivre. Nous avons employé les 

 proportions suivantes : tungstène, 7*'', 5 ; chrome, lo^; carbone, o*'', 2; 

 cuivre, i5o^. La masse est fondue rapidement, dans un creuset de char- 

 bon, et l'on maintient le cuivre à l'ébullition pendant i ou 2 minutes. 

 Après refroidissement, il reste dans le creuset un culot métallique homo- 



t. CXXVII, p. 4io) 6t Carbures doubles de fer et de chrome, de fer et de man- 

 ganèse {Comptes rendus, t. CXXVII, 1898, p. 483). 

 (') H. MoissAX, Le four électrique, p. 208. 



C. K., 1903, ^» Semestre. (T. CXXXVU, N° 5.) 3() 



